Submitted :14 Januari 2018 Revised : 15 Januari 2018 Accepted : 19 Mei 2018

## STUDI LAJU KOROSI LOGAM ALUMINIUM DENGAN PENAMBAHAN INHIBITOR DARI EKSTRAK DAUN KARAMUNTING (RHODOMYRTUS TOMENTOSA) DALAM LARUTAN NaOH
Indah Lestari 1 , Rodyatunnisa 1 , Nurul Sakinah 1 , Mardiah 1* 1 Program Studi Teknik Kimia, Universitas Mulawarman Jalan Sambaliung No. 9 Kampus Gunung Kelua, Samarinda
* Email : mardiah@ft.unmul.ac.id

## Abstrak
Korosi  merupakan  salah  satu  proses  perusakan  material  karena  adanya  suatu  reaksi  antara  logam  dengan lingkungan. Besi merupakan logam yang mudah berkarat. Tetapi korosi logam tidak terbatas hanya pada besi, karena  akan  banyak  logam  yang  ternyata  mengalami  proses  korosi  juga  salah  satunya  aluminium. Aluminium adalah  logam  lunak  dan  ringan  dan  memiliki  warna  keperakan  kusam  karena  lapisan  tipis  oksidasi  yang terbentuk  saat  unsur  ini  terkena  udara. Salah  satu  pencegahan  korosi  adalah  dengan  menggunakan  inhibitor korosi  yang  dapat  dibuat  dengan  menggunakan  bahan-bahan  organik.  Daun  karamunting (Rhodomyrtus tomentosa) mengandung  tanin  yang  dapat  digunakan  untuk  mencegah  atau  memperlambat  terjadinya  korosi. Metode perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengukuran kehilangan berat dengan analisa  gravimetri.  Inhibitor  ini  digunakan  pada  logam  aluminium  yang  direndam  dalam  larutan  NaOH  1  M. Konsentrasi inhibitor dari ekstrak daun karamunting adalah 20 ppm (part per million) dengan variasi waktu 5, 15,  30,  45  dan  60  menit.    Laju  korosi  pada  aluminium  sebelum  penambahan  inhibitor  dengan  variasi  waktu berturut-turut  adalah  0,047,  0,0598,  0,0719,  0,0786  dan  0,0688  g/cm.menit.  Sedangkan  laju  korosi  pada aluminium setelah adanya penambahan inhibitor yakni 0,0356, 0,0465, 0,0536, 0,0757 dan 0,0658 g/cm.menit dengan  daya  inhibisi  berturut-turut  24,26%,  22,27%,  25,44%,  3,65%  dan  1,23%.  Dengan  demikian  adanya inhibitor  dari  ekstrak  daun  karamunting  menyebabkan  laju  korosi  pada  aluminium  yang  direndam  dalam larutan NaOH 1 M menjadi lebih lambat.
Kata kunci : daya inhibisi, inhibitor, korosi, dan laju korosi.

## Abstract
Corrosion is one of the processes of material destruction due to a reaction between metal and the environment. Iron is a rusty metal. But the metal corrosion is not limited to iron only, because there will be a lot of metals that turn out to be corrosion process also one of aluminum. Aluminum is soft and light metal and has a dull silvery color due to the thin layer of oxidation that is formed when this element is exposed to air. One of the prevention of corrosion is by using  corrosion  inhibitor  which  can  be  made  by  using  organic  materials.  The  caramunting  leaf  (Rhodomyrtus tomentosa)  contains  tannins  which  can  be  used  to  prevent  or  slow  corrosion.  Calculation  method  used  in  this research is weight loss measurement method with gravimetric analysis. This  inhibitor is used in aluminium metal immersed  in  1  M  NaOH  solution.  The  inhibitor  concentration  of  caramunting  leaf  extract  is  20  ppm  (part  per million)  with  variations  of  time  5,  15,  30,  45  and  60  min.  The  corrosion  rate  on  aluminium  before  addition  of inhibitor with time variation is 0,047, 0,0598, 0,0719, 0,0786 and 0,0688 g/cm.menit. While the rate of corrosion on aluminium  after  the  addition  of  inhibitor  that  is  0,0356,  0,0465,  0,0536,  0,0757  and  0,0658  g/cm.menit  with inhibition power respectively 24,26%, 22,27%, 25,44%, 3,65% and 1,23%. Thus, the inhibitor of caramunting leaf extracts causes the corrosion rate of aluminium soaked in 1M NaOH solution to be slower.
Keywords : corrosion, inhibitor, corrosion rate and inhibition power.

## JURNAL INTEGRASI PROSES
Website: http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jip

## 1. PENDAHULUAN
Korosi telah menjadi kajian yang sangat menarik bagi ilmuwan, karena keberadaannya dapat dikatakan sebagai  musuh  besar  yang  dapat  menimbulkan kerugian  yang  begitu  banyaknya  pada  kehidupan manusia.  Institut  Battelle  pernah  menaksir  kerugian yang  diderita  oleh  Amerika  Serikat  akibat  korosi mencapai  70  milyar  dolar  (Avner,  1987).  Penelitian yang lain yang dilakukan di Inggris, diperkirakan 1 ton baja  berubah  menjadi  karat  pada  setiap  90  detik (Allen, 1982).
Korosi  adalah  salah  satu  proses  perusakan material khususnya logam karena adanya suatu reaksi antara  logam  tersebut  dengan  lingkungan.  Proses perusakan  material  yang  terjadi  menyebabkan turunnya kualitas material logam tersebut (Pattireuw, Jones, Kevin, Abdul Rauf, Fentje dan Cresano, Romels, 2013).
Konsentrasi  bahan  korosif  berhubungan  dengan keasaman  atau  kebasahan  suatu  larutan  logam  yang berada  pada  lingkungan  asam  akan  cepat  korosi sedangkan larutan basa juga akan terkena korosi juga. Saat  ini  ada  beberapa  cara  pencegahan  korosi  yaitu pemilihan  logam  yang  tahan  korosi,  perubahan lingkungan,  perlindungan  anodik  dan  katodik (Callister, 1997).
Salah satu logam yang dapat terkorosi selain besi adalah  aluminium.  Aluminium  murni  100%  tidak memiliki  kandungan  unsur  apapun  selain  aluminium itu  sendiri,  namun  aluminium  murni  yang  dijual  di pasaran  tidak  pernah  mengandung  100%  aluminium, melainkan  selalu  ada  pengotor  yang  terkandung  di dalamnya.  Saat  ini  aluminium  menjadi  logam  kedua yang  sering  digunakan  setelah  besi  dalam  berbagai industri di dunia (James, 2004).
Paduan  aluminium  dapat  dibagi  menjadi  dua kategori,  yaitu  paduan  tempa (wrought  alloy) dan paduan cor (cast alloy) . Keduanya memiliki jenis-jenis yang  berbeda  dengan  disimbolkan  kode  yang  telah distandarisasi  oleh  ANSI  H35    (James,  2004).  Salah satu  metode  yang  terus  di  kaji  saat  ini  adalah pencegahan  korosi  dengan  menggunakan  inhibitor korosi (Ilim dan Beni, 2008).
Inhibitor korosi merupakan suatu zat kimia yang bila  ditambahkan  ke  dalam  suatu  lingkungan,  dapat menurunkan laju korosi yang terjadi pada lingkungan tersebut terhadap suatu logam di dalamnya (Akhmad Gumelar,  Agung,  2011).  Untuk  mengatasi  masalah korosi  pada  logam  seperti  aluminium  digunakan inhibitor  korosi  korosi  dapat  dibuat  dengan menggunakan  bahan-bahan  organik  seperti  tanaman, tumbuhan  dan  buah-buahan.  Inhibitor  korosi  dengan bahan-bahan  organik  memiliki  harga  yang  lebih murah  dan  ramah  loingkungan  dibandingkan  dengan inhibitor  kimia  yang  bersifat  toksik.  Dengan  adanya penambahan  inhibitor  korosi,  tingkat  korosi  yang terjadi  terhadap  logam  dalam  suatu  larutan  dapat berkurang.
Sementara  itu,  tanaman  karamunting  adalah sejenis  tumbuhan  dengan  pohon  berkayu.  Ciri-ciri tumbuhan ini termasuk dalam kelompok perdu, daun
tunggal, pangkal daun membulat, tepi daun rata, ujung daun  meruncing.  Bunga  termasuk  bunga  majemuk berwarna  ungu  kemerah  merahan,  buahnya  dapat dimakan (Kristian, Andy dan Setyo Purwanto, 2015) Tanaman karamunting (Rhodomyrtus tomentosa) merupakan  gulma  dan  hanya  dibiarkan  menjadi semak  belukar  serta  tidak  dimanfaatkan  dengan maksimal.  Dari  hasil  penapisan  fitokimia  pada  daun dan  buah  karamunting  diketahui  positif  mengandung senyawa tanin (Putri, Ayu Linda dkk, 2015).
Penelitian  ini  telah  dilakukan  studi  korosi logam  aluminium  dalam  media  basa  menggunakan larutan NaOH 1 M untuk untuk mengetahui pengaruh inhibitor  korosi  dari  sampel  organik  ekstrak  daun karamunting  terhadap  laju  korosi  pada  logam aluminium.

## 2. METODE PENELITIAN
Bahan yang digunakan adalah daun karamunting (Rhodomyrtus  tomentosa) .  Bahan  dipetik  dalam kondisi  segar  dan  untuk  kemudian  diberikan pengkondisian pada bahan sebelum diekstraksi.
Metode  yang  digunakan  adalah  ekstraksi  secara sokletasi  dan  selanjutnya  pemisahan  menggunakan destilasi.  Dalam  ekstraksi  sokletasi  campuran  daun karamunting  dengan  etanol  diekstrak  hingga mendapatkan ekstrak daun karamunting. Lalu setelah dilakukan  ekstraksi  sokletasi,  residu  yang  diperoleh didestilasi  untuk  memisahkan  etanol  dengan  ekstrak, selanjutnya  ekstrak  dievaporasi  dan  dimasukkan  ke dalam desiccator .
Setelah  didapatkan  ekstrak  daun  karamunting maka dapat dilakukan metode pengukuran kehilangan berat dan analisa gravimetri.

## 2.1 Bahan dan Alat
Bahan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini diantaranya  yaitu  daun  karamunting  segar,  spesimen logam  aluminium,  larutan  NaOH  1  M, aquadest dan etanol.
Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini  diantaranya  yaitu oven , desiccator ,  rangkaian  alat destilasi,  rangkaian  alat soxhletasi ,  neraca  analitik, corong  pisah,  gelas  kimia,  gelas  ukur,  erlenmeyer, pipet ukur, labu ukur, stopwatch , alu dan mortar.

## 2.2 Preparasi Medium Korosif
Medium  korosif  yang  digunakan  adalah  larutan NaOH  1  M.  Padatan  NaOH  ditimbang  sebanyak  10 gram.  Dimasukkan  aquadest  ke  dalam  labu  ukur sebanyak  50  ml.  Kemudian  ditambahkan  padatan NaOH  sebanyak  10  gram  ke  dalam  labu  ukur  yang telah  berisi aquadest dan  bilas  dengan aquadest sisa padatan ke dalam labu ukur. Selanjutkan dihomogenkan  hingga  padatan  NaOH  tercampur. Kemudian ditambahkan aquadest ke dalam labu  ukur 250  ml  hingga  batas meniscus labu  ukur  250  ml sehingga didapatkan larutan NaOH 1 M.
2.3 Inhibitor dari Ekstrak Daun Karamunting
Inhibitor  yang  digunakan  menggunakan  ekstrak daun  karamunting.  Daun  karamunting  disiapkan  dan dikeringkan terlebih dahulu dengan di angin-anginkan lalu dikeringkan daun karamunting dengan menggunakan oven. Kemudian daun yang telah kering dihancurkan  hingga  membentuk  serbuk.  Selanjutnya serbuk  daun  karamunting  ditimbang  sebanyak  15 gram. Serbuk daun karamunting yang telah ditimbang kemudian  diekstraksi  dengan  ekstraksi soxhletasi menggunakan pelarut etanol sebanyak 300 ml. Setelah itu,  larutan  di  distilasi  untuk  memisahkan  etanol dengan  ekstrak  daun  karamunting.  Filtrat  yang  telah ditampung kemudian dievaporasi, untuk memisahkan ekstrak dari pelarutnya. Ekstrak kasar yang diperoleh ditimbang sebanyak 25 mg dan dilarutkan dengan 25 ml  etanol.  Dan  didapatkan  larutan  inhibitor  dengan konsentrasi 1000 ppm.

## 2.4 Larutan Campuran Media Korosif dan Larutan Inhibitor
Konsentrasi  larutan  inhibitor  dengan  ekstrak daun  karamunting  yang  digunakan  yakni  10  ppm,  20 ppm, 30 ppm, 40 ppm dan 50 ppm. Larutan NaOH 1 M sebanyak 20 ml dimasukkan ke dalam 5 labu ukur 100 ml,  kemudian  ditambahkan  larutan  inhibitor  1000 ppm  sebanyak  1  mL,  2  mL,  3  mL,  4  mL  dan  5  mL  ke dalam labu ukur yang berisi larutan NaOH 20 ml  dan diencerkan  dengan aquadest hingga  batas miniscus sehingga  didapatkan  larutan  campuran  inhibitor dengan  masing-masing  konsentrasi  yaitu  10  ppm,  20 ppm, 30 ppm, 40 ppm dan 50 ppm.

## 2.5 Preparasi Benda Uji
Benda  uji  berupa  logam  aluminium  dipotong dengan  ukuran  5  cm  x  2  cm  x  0,01  cm.  Benda  uji tersebut  dibersihkan  dari  kotoran  (lemak  dan  debu) dengan menggunakan aquadest dan aseton. Setelah itu ditimbang  berat  awal  masing-masing  spesimen sebelum diuji.

## 2.6 Pengujian Korosi
Sampel Aluminium yang telah disiapkan masing- masing dicelupkan ke dalam larutan campuran NaOH dan  larutan  inhibitor  sebanyak  60  ml.  Variasi konsentrasi larutan inhibitor adalah 10 ppm, 20 ppm, 30  ppm,  40  ppm  dan  50  ppm.  Sedangkan  waktu Perendaman  (5  menit,  15  menit,  30  menit,  60  menit dan  120  menit).  Setelah  perendaman  dengan  waktu tertentu,  spesimen  dikeluarkan,  dicuci  dengan  sikat tabung  sambil  dialiri  aliran  air  dan  aseton  untuk menghilangkan  produk  korosi,  lalu  dikeringkan dengan  menggunakan  aliran  udara  panas.  Setelah  itu spesimen ditimbang kembali sebagai bobot akhir.

## 2.7 Analisa Gravimetri
Analisa dari Studi Laju Korosi Logam Aluminium dalam  Larutan  Basa  dengan  Penambahan  Ekstrak Daun Karamunting (Rhodomyrtus  Tomentosa) sebagai Inhibitor menggunakan analisa Gravimetri. Setelah  proses  korosi  berjalan  dalam  waktu tertentu,  logam  aluminium  tersebut  diangkat  dari
media korosi, kemudian dibersihkan dan dicuci secara hati-hati.  Selanjutnya  logam  aluminium  yang  telah bersih  dibiarkan  mengering  selama  ±  15  menit  dan ditimbang  hingga  didapatkan  berat  yang  konstan sebagai berat akhirnya.
Laju korosi dihitung dengan persamaan berikut ini :
%𝐼 = 𝑟𝑢− 𝑟𝑝 𝑟𝑢 × 100 (1) 𝜃 = %𝐼 100 (2)
Laju korosi (milimeter/tahun) = 87.6 𝑤 𝐷𝐴𝑡 (3)
Dimana r u adalah laju korosi tanpa inhibitor dan r p adalah laju korosi dengan inhibitor, w adalah berat logam aluminium yang hilang, D adalah densitas logam aluminium,  A  adalah  luas  logam  aluminium  dan  t adalah waktu imersi (perendaman). I adalah efesiensi inhibisi  dan 𝜃 adalah  cakupan  permukaan  ( surface coverag e).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Korosi  merupakan  proses  yang  terjadi  secara alami  dan  tidak  akan  bisa  berhenti  selama  logam tersebut  masih  berada  di  lingkungan  yang  bersifat korosif.  Proses  ini  akan  merusak  logam  dengan  cara mengikis  logam  yang  kemudian  akan  menurunkan sifat-sifat mekanis yang dimiliki oleh logam tersebut.
Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa media yang  digunakan  dapat  menyebabkan  korosi  seperti larutan  NaOH  1  M  pada  suhu  kamar  dan  tekanan atmosfer..  Adapun  nilai  kehilangan  material  (laju korosi)  logam  aluminium  sebagai  fungsi  waktu  dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Laju Korosi, Daya Inhibisi dan Surface Coverage sebagai Fungsi Waktu
C (ppm) t (menit) Laju Korosi (mm/tahun) I 𝜃 0 60 13,3995 0 0 20 60 13,2341 1,23% 0,012 30 60 12,0304 10,22%  0,102 40 60 10,9110 18,57%  0,185 50 60 10,6093 20,82%  0,208
Pada  Tabel  1  Laju  Korosi,  Daya  Inhibisi  dan  Surface Coverage  sebagai  Fungsi  Waktu menunjukkan  bahwa tingkat korosi menurun dan daya inhibisi dari ekstrak karamunting  tersebut  semakin  meningkat  seiring dengan bertambahnya konsentrasi inhibitor. Kehilangan  material  (laju  korosi)  logam  aluminium sebagai fungsi konsentrasi ekstrak karamunting dalam larutan NaOH 1 M dengan variasi waktu perendaman dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Laju Korosi, Daya Inhibisi dan Surface Coverage sebagai Fungsi Konsentrasi t (menit) r u r p I (%) 𝜃 5 9,1493 6,93013 24,26 0,24 15 11,654 9,05848 22,27 0,22 30 14,003 10,4406 25,44 0,25 45 15,3094 14,7514 3,65 0,03 60 13,3995 13,2340 1,23 0,01
Pada  Tabel  2  Laju  Korosi,  Daya  Inhibisi  dan  Surface Coverage  sebagai  Fungsi  Konsentrasi  menunjukkan bahwa laju  korosi  meningkat seiring dengan lamanya waktu  perendaman  logam  aluminium  tersebut, sedangkan daya inhibisi menurun seiring dengan lama waktu  perendaman.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa inhibitor ekstrak daun karamunting  berperan sebagai inhibitor korosi untuk logam aluminium dalam larutan NaOH  pada  konsentrasi  yang  dipelajari  yaitu  20  ppm dan  menandakan  terjadinya  penghambatan  korosi logam  aluminium  dalam  larutan  NaOH.  Logam aluminium  yang  diberi  inhibitor  lebih  lambat  laju korosinya  dibandingkan  dengan  logam  aluminium yang  diimersikan  ke  dalam  larutan  NaOH  tanpa
penambahan  inhibitor.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa sampel  organik  dari  ekstrak  daun  karamunting tersebut  teradsorbsi  ke  permukaan  aluminium sehingga  terjadi  pemblokiran  lokasi  reaksi,  dan melindungi  aluminium  dari  serangan  OH - ion  agresif dari larutan alkali.
Ada  beberapa  jenis  senyawa  organik  pada ekstrak  daun  karamunting,  yaitu:  flavonoid,  kuinon, polifenolat,  steroid  dan  triterpenoid.  Selain  itu, mengandung  senyawa  aktif  permukaan  non-volatil yang  dikenal  sebagai  saponin  dan  tanin.  Saponin adalah  senyawa  kompleks  yang  terdiri  dari  satu  atau lebih  monosakarida  ditambah  dengan  aglikon  non- polar,  dengan  berat  molekul  lebih  dari  500.  Tanin adalah senyawa yang larut dalam air, ester dari asam alifatik  dan  fenolik  atau  oligomer  dan  polimer  dari polihidroksi  flora-  Unit  3-ol  dengan  berat  molekul antara  500  dan  3000.  Tanin  merupakan  salah  satu jenis  senyawa  yang  termasuk  ke  dalam  golongan polifenol.  Tanin  merupakan  senyawa  makromolekul golongan  polifenol  yang  bersifat  polar  sehingga ekstraksi tanin dilakukan menggunakan pelarut polar. Struktur  molekul  tanin  dapat  dilihat  pada  Gambar  1:
Gambar 1. Struktur Molekul Tanin
Tanin  dapat  menghambat  korosi  karena  tanin dapat  membentuk  senyawa  kompleks.  Senyawa kompleks  yang  dibentuk  oleh  tanin  nantinya  akan melapisi logam  sehingga  berguna untuk menghambat terjadinya  korosi.  Gugus  fungsi  yang  berperan  dalam interaksi antar molekul-molekul tanin dan permukaan aluminium  membentuk  selaput  pelindung  adalah gugus  hidroksil.  Gugus  hidroksil  pada  molekul  tanin dapat membentuk ikatan kovalen dengan aluminium.
Hal  ini  didukung  oleh  fakta  bahwa  semakin banyak  tanin  yang  teradsorpsi,  semakin  besar  daya inhibisinya,  sehingga  laju  korosi  semakin  berkurang. Adsorpsi  senyawa  ini  pada  permukaan  aluminium mengurangi  luas  permukaan  yang  tersedia  untuk serangan  ion  OH  agresif  dari  larutan  alkali.  Seperti yang disajikan pada Tabel 1. Laju Korosi, Daya Inhibisi dan Surface Coverage sebagai Fungsi Waktu, terdapat penurunan  nilai  korosi  yang  signifikan  dengan penambahan inhibitor.
Gambar 2. Model Adsorpsi Ishoterm Langmuir Inhibitor pada permukaaan Logam Aluminium
y = -0,4217x + 20,68
R² = 0,6302 -5 0 5 10 15 20 0 10 20 30 40 50 60 C/ Su rf ace cov era ge C
Sebagaimana  tampak  pada  Gambar  2.  Model Adsorpsi Ishoterm Langmuir Inhibitor pada permukaaan  Logam  Aluminium diketahui  besarnya konsentrasi  inhibitor  dari  ekstrak  daun  karamunting terhadap  konsentrasi  per  cakupan  permukaan (surface  coverage ).  Koefisien  korelasi  linier  yang didapatkan  dengan  memplot    antara  C  (konsentrasi inhibitor) terhadap C/Ø yaitu 0,6302.
Hal  ini  menegaskan  bahwa  penghambatan korosi  disebabkan  oleh  adanya  proses  adsorpsi senyawa  organik  pada  permukaan  logam  aluminium. Dalam  hasil  penelitian,  adsorpsi  isoterm  yang didapatkan  tidak  konstan  (tidak  mendatar)  tetapi didapatkan meningkat.
Hasil adsorpsi yang didapatkan sesuai dengan mematuhi  teori  Adsorpsi  Ishoterm  Langmuir  seperti pada persamaan berikut:
𝑐 ∅ = 𝑐 + 1 𝐾 (4)
Teori  Adsorpsi  Ishoterm  Langmuir  yakni  asumsi dimana  adsorben  mempunyai  permukaan  yang homogen dan hanya dapat mengadsorpsi satu molekul adsorbat  untuk  setiap  molekul  adsorbannya  pada
suhu tetap, tidak ada interaksi antara molekul-molekul yang terserap.
Proses  adsorpsi  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor  antara  lain  yaitu  konsentrasi,  luas  permukaan dan waktu kontak.
Tabel 3. Berat Logam Aluminium yang Hilang
dalam Medium Korosif t (menit) Berat tanpa Inhibitor Berat dengan Penambahan Inhibitor 5 0,0235 0,0178 15 0,0898 0,0698 30 0,2158 0,1609 45 0,3539 0,341 60 0,413 0,4079
Adapun  model  kinetika  korosi  logam  aluminium dengan penambahan inhibitor dan tanpa penambahan inhibitor  ekstrak  daun  karamunting  dapat    dilihat pada Gambar 3 dan 4.
Gambar  3. Model Kinetika Orde 0 untuk Korosi  Logam Aluminium Tanpa Penambahan Inhibitor
Gambar  4. Model Kinetika Orde 0 untuk Korosi  Logam Aluminium dengan Penambahan Inhibitor
Pada Gambar  3. Model Kinetika Orde 0 untuk Korosi Logam  Aluminium  Tanpa  Penambahan  Inhibitor dan Gambar 4. Model Kinetika Orde 0 untuk Korosi  Logam Aluminium dengan Penambahan Inhibitor menunjukan  bagaimana  pengaruh  lamanya  waktu perendaman  terhadap  berat  logam  aluminium  yang hilang. Pengaruh waktu perendaman berbanding lurus dengan berat logam yang hilang. Semakin lama waktu
perendaman  maka  semakin  besar  pula  berat  logam aluminium  yang  hilang.  Dengan  memplot  antara waktu  (t)  dan  berat  yang  hilang  (Wt)  dengan mengikuti persamaan :
Wt = kt (5)
y = 0,0074x - 0,0116 R² = 0,9861 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0 10 20 30 40 50 60 70 W (B era t yan g H ilan g) t (menit) y = 0,0075x - 0,0344 R² = 0,9769 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0 10 20 30 40 50 60 70 W ( Be rat yang Hil an g) t (menit)
Dengan menggunakan persamaan diatas, diperoleh  persamaan  garis  lurus  atau  linier  pada logam  aluminium  tanpa  penambahan  inhibitor  yaitu 0,9861  sedangkan  dengan  adanya  penambahan inhibitor yaitu 0,9769 sehingga kinetika korosi logam aluminium  baik  tanpa  ataupun  dengan  penambahan inhibitor mengikuti kinetika reaksi orde nol (0).

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:
1. Dengan  adanya  penambahan  ekstrak  daun karamunting  sebagai  inhibitor  korosi  terbukti mampu  menghambat  laju  korosi  pada  logam aluminium  dalam  larutan  NaOH  1  M  yang berlangsung pada suhu kamar (30°C) dan tekanan atmosfer  (1  atm).  Pada  konsentrasi  inhibitor  dari ekstrak daun karamunting  20 ppm dengan variasi waktu  5  menit,  15  menit,  30  menit,  45  menit  dan 60  menit  didapatkan  daya  inhibisi  berturut-turut yaitu 24,26%, 22,27%, 25,44%, 3,65% dan 1,23%.
2. Koefisin  korelasi  linier  yang  didapatkan  yaitu 0,6302    sehingga  dapat  diketahui  bahwa  proses penghambatan  korosi  disebabkan  oleh  adanya adsorpsi senyawa organik pada permukaan logam aluminium  dan  proses  adsorpsi  sesuai  dengan berdasarkan teori Adsorpsi Ishoterm Langmuir.
3. Hubungan  kinetika  korosi  logam  aluminium  baik tanpa  ataupun  dengan  penambahan  inhibitor mengikuti  kinetika  reaksi  orde  0  (nol)  yang didapatkan  dari  pengukuran  penurunan  berat aluminium terhadap waktu perendaman aluminium.  Dari  persamaan  garis  lurus  atau  linier pada    logam  aluminium  tanpa  penambahan inhibitor  diperoleh  regresi  0,9861  sedangkan dengan  adanya  penambahan  inhibitor  yaitu 0,9769.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Avner,  S.H.  1987. Introduction  to  Physical  Metalurgy, Mc Graw-Hill Inc. Singapore Allen, M. D., & Ames, D. W. 1982. Interaction and Stray Current  Effect  on  Buried  Pipelines  Six  Case Histories. The  present  Status,  Institution  of Corrosion  Science  &  Technology,  Science Division. London.
Callister.  1997. Korosi  Untuk  Mahasiswa  Sains  dan Rekayasa . Penerbit PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta Ilim  dan  Beni.  2008. Pemanfaatan  Inhibitor  Organik. Penerbit Erlangga. Jakarta James  K.  Wessel.  2004. Handbook  of  Advanced Materials . John Wiley & Sons, Inc. New Jersey Kristian,  Andy  dan  Setyo  Purwanto.  2015. Pengaruh Inhibitor  Kafeina  terhadap  Laju  Korosi  Baja  API 5L  Grade  B  dalam  Media  Air  Laut .  BATAN PUSPITEK. Tangerang.
Pattireuw,  Jones,  Kevin,  Abdul  Rauf,  Fentje  dan Cresano, Romels. 2013. Analisis Laju Korosi pada Baja  Karbon  dengan  Menggunakan  Air  Laut  dan
H 2 SO 4 .  Teknik  Mesin.  Universitas  Sam  Ratulangi. Manado. Putri,  Ayu  Linda,dkk.  2015. Pengaruh  Perbedaan
Ekstraksi  terhadap  Kadar  Senyawa  yang Berpotensi  Memiliki  Analgetik  Dari  Ekstrak  Daun dan Buah Karamunting. (Rhodomyrtus tomentosa). Universitas Islam Bandung. Bandung Akhmad  Gumelar,  Agung.  2011. Studi  Pengaruh Konsentrasi  Ekstrak  Teh  Roselia  (Hibbicus sabdariffa)  sebagai  Green  Corrosion  Inhibitor untuk  Material  Baja  Karbon  Rendah  di Lingkungan  NaCl  3,5%  pada  Temperatur  50 Derajat  Celsius .  Skripsi.  Teknik  Material  dan Metalurgi, Fakultas Teknik Universitas Indonesia.